356 ACADÉMIE DES SCIENCES. 



PHYSIQUE APPLIQUÉE. — Changements passagers et permanents des aciers au 

 nickel. Noie de M. Ch.-Éd. Guillaume, présentée par M. Mascart. 



« Les aciers au nickel réversibles subissent, par l'effet des changements 

 de la température et sous l'action du temps, des déformations passagères 

 ou permanentes dont j'ai précédemment indiqué l'allure générale (').Des 

 recherches nouvelles ont permis de fixer mieux la valeur numérique des 

 changements qui se produisent d'eux-mêmes à la température ambiante, 

 et d'élucider plusieurs faits restés autrefois indécis. 



» Variations de longueur. — Une barre, d'abord éluvée de i5o° à 4o°, a été con- 

 servée depuis le 3i mars 1897 à la température du laboratoire, et comparée, à inter- 

 valles de plus en plus éloignés, à un étalon du Bureau international. Voici les chan- 

 gements, ramenés à un long repos à i5°, observés depuis le mois d'avril 1899 (les 

 changements antérieurs ont été indiqués dans une précédente Note). 



)) Le dernier changement observé n'a été que de il^ en deux ans environ. 



« Ce changement de longueur serait assurément beaucoup trop consi- 

 dérable dans unjalliage que l'on destinerait à la confection d'étalons de 

 premier ordre, mais un tel alliage peut convenir à des étalons même très 

 précis, utilisés dans un travail d'une durée limitée (tels les étalons géodé- 

 siques), et que l'on peut rapporter de temps en temps à des prototypes. 



» Les variations peuvent d'ailleurs être atténuées encore parunétuvage 

 à des températures de quelques degrés seulement supérieures à celles qui 

 se produisent d'ordinaire dans les laboratoires, et dont il convient de j)ro- 

 longer l'action pendant un mois ou six semaines. 



» Les échantillons n'ayant subi aucune préparation éprouvent, dans le cours du 

 temps, des variations beaucoup plus considérables (environ 10!* en 3oo jours, après le 

 forgeage à chaud, 10!^ dans les 600 qui suivent, etc.). 



» La stabilité augmente, ainsi que je l'ai déjà indiqué, avec la teneur en nickel, 



(') Comptes rendus, t. CXXIV, 1897, p. i.5i5, et t. CXXIX, 1899, p. i55. 



